## Desain Double Layer Radar Absorbing Materials dengan Metode Dallenbach Layer
Berbasis Bahan Magnetik Alam Tanah Laut dan Polianilin
Deril Ristiani, Mochamad Zainuri Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : zainuri@physics.its.ac.id
Abstrak —Pelapisan  double  layer  dengan  menggunakan material  PANi,  BaM,  dan  komposit  PB  telah  berhasil disintesis sebagai Radar Absorbing Material (RAM). Barium M-Heksaferit  (BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 )  dan  PANi  masing-masing disintesis  dengan  metode  kopresipitasi  dan  reaksi  kimiawi. Hasil  karakterisasi  menunjukkan  bahwa  PANi,  BaM,  dan komposit  PB  memiliki  nilai  konduktivitas  listrik  sebesar 0,2371 Scm -1 , 6x10 -6 Scm -1 , dan 7,5x10 -3 Scm -1 . Rugi refleksi single  layer  (BaM,  PANi)  dan  double  layer  (P-B,  P-PB,  B- PB)  diukur  menggunakan  VNA.  Desain  double  layer menghasilkan  nilai  rugi  refleksi  terbesar  dibandingkan dengan  desain  single  layer.  Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan  diketahui  bahwa  double  layer  P-PB memiliki  rugi  refleksi  maksimum  yaitu  sebesar  -49,6  dB dengan  energy  gelombang  mikro  yang  diserap  ~99,89%. Double  layer  efektif  memperlebar  pita  penyerapan  pada rentang frekuensi X-Band dengan karakteristik membentuk  puncak  serapan  pada  frekuensi  tertentu  yaitu lapisan  BaM  8,6-10  GHz,  PANi  8,0-9,3GHz,  P-B  8,1-9,64 GHz, B-PB 8,5-9,98 GHz, dan P-PB 8,2-10 GHz. Pelebaran pita  penyerapan  paling  optimal  adalah  pada  pelapisan double  layer  P-PB  dengan  lebar  frekuensi  penyerapan sebesar 1,8 GHz.
Kata Kunci — Barium M-heksaferit, double layer, konduktivitas, polianilin , radar , RAM, reflection loss .

## I. PENDAHULUAN
alam  dunia  kemiliteran  dan  pertahanan  suatu negara,  radar  dimanfaatkan  oleh  angkatan  laut maupun  angkatan  darat  untuk  mendeteksi  kapal  dan pesawat  asing  yang  masuk  ke  batas  wilayah  teritorial suatu  negara.  Dalam  perkembangan  teknologi  radar tersebut juga dikembangkan teknologi anti radar sebagai penunjang  pertahanan  suatu  negara.  Teknologi  ini  pada umumnya  diaplikasikan  pada  kapal  perang  dan  pesawat perang  sehingga  kapal  dan  pesawat  perang  tidak  dapat dideteksi  oleh  radar  musuh (stealth  technology) . Teknologi  siluman  ini  didasarkan  pada  dua  aspek  yaitu pertama, desain geometri yang dirancang bersudut radar absorbing structure (RAS) sehingga pantulan gelombang elektromagnetik  tidak  dapat  ditangkap  kembali  oleh receiver dan  yang  kedua  yaitu  metode  pelapisan  pada badan  pesawat  maupun  kapal  perang  berbasis  pada material  penyerap  gelombang  radar  (RAM)  sedemikian sehingga  gelombang  radar  yang  dipantulkan  sangat lemah [1].
Sistem  pendeteksian  oleh  radar  didasarkan  pada besaran  RCS (Radar  Cross  Section) yang  menyatakan
rasio  gelombang  datang  terhadap  gelombang  pantul, sehingga  semakin  kecil  RCS  maka  benda  tersebut semakin sulit dideteksi oleh radar. Penelitian ini merujuk pada  jenis  teknologi  pelapisan  dengan  bahan  penyerap radar  (RAM)  untuk  memperkecil  radar  cross  section (RCS).  Bahan  yang  dikembangkan  sebagai  bahan penyerap radar adalah Barium M-Heksaferit (BaFe 12 O 19 ). Barium  M-heksaferit  (BaFe 12 O 19 )  merupakan  salah  satu magnet  permanen  dengan  struktur  heksagonal  dengan space group P 63/mmc serta memiliki temperatur melting yang sangat tinggi  yaitu 1390 ⁰ C. Berdasarkan data CIF dengan kode 1008326, Barium M-heksaferit (BaFe 12 O 19 ) memiliki  dua  parameter  kisi  yaitu  lebar  dari  bidang heksagonal a = 5,929 Å, dan tinggi dari kristal c = 23,413 Å.  Berikut  merupakan  gambar  struktur  kristal  dari Bariumheksaferit.
Gambar 1. Struktur kristal BaFe 12 O 19 berdasarkan CIF dengan kode 1008326
Barium  M-heksaferit  memiliki  magnetisasi  saturasi, medan  koersivitas  dan  anisotropi  yang  tinggi  [2]. Anisotropi  dari  Barium  M-Heksaferit  dapat  direduksi dengan substitusi Fe 3+ dengan ion divalent seperti Zn, Al, Cu, Co, Ni, dan lain-lain, sehingga dengan substitusi ini diharapkan  Barium  M-Heksaferit  dapat  diaplikasikan untuk  penyerap  gelombang  elektromagnet  dengan  nilai absorbansi yang lebih besar [3].
Penelitian  ini  mengembangkan  pembuatan  bahan penyerap  berbasis  material  magnetik  (Barium  M- Heksaferit)  dan  material  konduktif  (Polianilin)  untuk mendapatkan  minimum  refleksi  dan  memperlebar jangkauan  penyerapan  gelombang  radar.  BaM  akan didoping  dengan  ion  Zn  pada  x=0,3  untuk  menurunkan sifat  magnetik  BaM  [4].  Kemudian  BaM  akan

## D
dikompositkan  dengan  PANi  untuk  memaksimalkan penyerapan  gelombang  mikro.  Pembuatan  komposit PANi/  BaM  dengan  material  BaM  berbasis  pasir  besi Tanah Laut dapat dijadikan alternatif material yang lebih murah dari pada bahan sintetis.
Feng  et.  al,  (2007)  meneliti  tentang  sifat  penyerapan dan desain  struktur layer menggunakan  material Barium Ferrite dan  Besi  Karbon  yang  menunjukkan  bahwa dengan  penggunaan double  layer dapat  memperlebar rentang  area  penyerapan  gelombang  mikro  sedangkan penggunakan single  layer tidak  dapat  menghasilkan minimun  refleksi  dengan  pita  yang  lebar  [5]. Berdasarkan  hasil  penelitian  Feng  et.  al,  (2007)  tersebut maka  pada  penelitian  ini  akan  dikembangkan  desain double  layer dari  material  konduktif  PANi  dan  material magnetik  BaM  sebagai  material  penyerap  radar. Pelapisan double  layer dilakukan  dengan  metode pelapisan Dallenbach dengan  ketebalan  lapisan  yang digunakan  memenuhi  seperempat  panjang  gelombang sehingga  sangat  spesifik  pada  daerah  penyerapan  yang diinginkan [6].

## II. URAIAN PENELITIAN
Material yang diaplikasikan sebagai penyerap gelombang  radar  pada  penelitian  ini  adalah  Barium  M- Heksaferit  dan  Polianilin.  Sintesis  Barium  M-Heksaferit dilakukan  dengan  metode  kopresipitasi  dan  diberikan doping ion Zn sebesar x=0,3 [4]. Proses sintesis Barium M-Heksaferit diawali dengan pemurnian pasir besi Tanah Laut  Kalimantan.  Pemurnian  meliputi  proses  separasi magnetic  dan  pencucian  menggunakan  ultrasonic cleaner.  Proses  sintesis  Barium  M-Heksaferit  ini membutuhkan  beberapa  komponen  antara  lain  BaCO 3 , Zn  (sebagai  sumber  ion  doping  Zn 2+ )  dan  pasir  besi Fe 3 O 4 (sebagai  sumber  ion  Fe 3+ dan  ion  Fe 2+ )  yang dilarutkan  dalam  HCl  secara  terpisah.  Masing-masing larutan  kemudian  dicampurkan  secara  homogeny menggunakan  hot  stirrer  dan  dinetralkan  dengan menambahkan NH 4 OH sehingga terjadi proses pengendapan.  Endapan  yang  terbentuk  merupakan precursor Barium M-Heksaferit. Dalam endapan precursor  tersebut  masih  terdapat  pengotor  yang  dapat dihilangkan  melalui  proses  pencucian  dengan  aquades. Selanjutnya endapan prekusor dikeringkan dan dikalsinasi pada temperature 1000°C selama 5 jam untuk mendapatkan fasa Barium M-Heksaferit dan menghilangkan fasa-fasa impuritas [7].
Sedangkan  untuk  pembentukan  polianilin  digunakan monomer anilin, larutan APS (Ammonium peroksdisulfat)  sebagai  larutan  inisiator,  dan  DBSA (Dodecyl  Benzene  Sulfonic  Acid)  sebagai  dopan  untuk meningkatkan  konduktivitas  polianilin  [8].  Polianilin disintesis dengan metode polimerisasi in-situ. Anilin dan DBSA  (Dodecyl  Benzene  Sulfonic  Acid)  dilarutkan dalam  air  destilasi  selama  30  menit  dengan  diaduk menggunakan  pengaduk  magnetic  (magnetic  stirrer) hingga warna menjadi putih keruh  (larutan a).  Pada  saat yang  sama  Ammonium  peroksdisulfat  (APS)  dilarutkan dalam  air  distilasi  selama  30  menit.  Proses  polimerisasi terbentuk dengan  menambahkan   larutan  inisiator (APS) pada larutan (a) pada temperature 0 o C. Dilakukan proses polimerisasi  selama  8jam  hingga  diperoleh  gel  yang berwarna  hijau  tua.  Larutan  PANi  yang  terbentuk disaring dan dicuci dengan menggunakan air distilasi dan
aseton  sampai  air  pencucinya  bening,  kemudian dikeringkan pada temperature ruang.
Tahap  akhir  yaitu  proses  pelapisan  material  anti  radar pada  Baja  tipe  AH36.  Sebelum  melakukan  pelapisan, dipastikan  baja  dalam  keadaan  bersih  dan  halus. Selanjutnya  preparasi  material  pelapis  dilakukan  dengan mencampurkan  cat dan  RAM (BaM,  PANi,  BaM/PANi) dengan  perbandingan  1:10  [9].  Pencampuran  dilakukan dilakukan dengan cara pencampuran mekanik selama 10 menit  sampai  homogen  menggunakan  alat  pencampur berkecepatan ±8000 rpm. Campuran cat/RAM dilapiskan pada plat baja grade A tipe AH36 secara merata. Lapisan material  dan  cat  dikeringkan  beberapa  hari.  Setelah  itu baru  pelapisan  lapisan  kedua  dengan  cara  yang  sama. Berikut merupakan desain lapisan yang digunakan.
Gambar 2. Pelapisan double layer material PANi dan BAM pada baja
Setelah  preparasi  pelapisan  baja  selesai,  dilakukan pengujian Reflection  Loss menggunakan  VNA  ( Vector Network Analyzer ) untuk mengetahui efesiensi penyerapan lapisan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Difraksi Sinar-X
Untuk  mengidentifikasi  fasa  dalam  pasir  besi  setelah dilakukan  pemurnian,  serbuk  Barium  M-Heksaferit,  dan serbuk  Polianilin  dilakukan  karakterisasi  dengan  XRD (X-Ray  Diffraction).  Dalam  sintesis  Barium  M- Heksaferit  dibutuhkan  ion  Fe 3+ yang  diperoleh  pada mineral  magnetite  (Fe 3 O 4 )  yang  didapat  dari  hasil pemurnian pasir besi. Gambar 3 berikut merupakan hasil XRD beserta analisanya.
Gambar 3. Pola difraksi sinar-X
Dari  hasil  analisa  XRD  diperoleh  fasa  dominan  yang terdapat  pada  pasir  besi  Tanah  Laut  yaitu  fasa  magnetit (Fe 3 O 4 )  mengacu  pada  data  PDF  00-079-0418. Berdasarkan data hasil XRD pada gambar 3, fasa Barium
M-Heksaferit  telah  terbentuk.  Namun  berdasarkan analisa  hasil  XRD  sampel  menunjukkan    adanya beberapa  fasa  penyusun  material    yaitu  fasa  dominan Barium  M-Heksaferit  (BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 )  mengacu  pada data  PDF  00-074-1121  dan  fasa  sekunder    Hematite (Fe 2 O 3 )  mengacu  pada  data  PDF  00-086-0550.  Merujuk pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  Amalia  (2014) bahwa  partikel  Hematite  juga  mempunyai  kemampuan untuk menyerap gelombang mikro dengan reflection loss sebesar  -28,69dB  pada  frekuensi  dibawah  X-Band  (6-8 GHz).  Sehingga  adanya  fasa  sekunder  hematite  ini diharapkan  tidak  mengurangi  kemampuan  dalam  hal penyerapan  gelombang  mikro.  Analisis  lebih  lanjut dilakukan  dengan  metode Reitveld untuk  menganalisis secara kuantitatif komposisi fasa dengan software Rietica dan  analisis  parameter  kisi.  Analisis  dilakukan  dengan dua  fasa  mengambil  input  dari  data  CIF  1008841  untuk fasa  BaM  (BaFe 12 O 19 )  dan  ICSD  201096  untuk  fasa hematite  (Fe 2 O 3 ).  Hasil refinement menggunakan software  rietica  menunjukkan  bahwa  fasa  Barium  M- Heksaferit  (BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 )  yang  terbentuk  sebesar 56,64%  dan  fasa  Hematite  (Fe 2 O 3 )  sebesar  43,36% dengan  parameter  kecocokan  (GoF)  sebesar  1,29  yang menunjukkan  tingkat  kesesuaian  data  terhitung  dan  data terukur yang cukup tinggi. Sedangkan untuk analisa hasil XRD  Polianilin  menunjukkan  adanya  karakteristik puncak semikristalin yang diindikasikan dengan pelebaran  pucak  difraksi  pada  sudut  (2θ)  19,42°  dan 25,48° [10].
Analisis SEM-EDX
Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  merupakan suatu  alat  yang  digunakan  untuk  mengetahui  morfologi atau  struktur  mikro  permukaan  zat  padat.  Alat  ini dilengkapi  dengan  detector  disperse  energy  (EDX) sehingga  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  komposisi elemen-elemen pada sampel. Karakterisasi menggunakan Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  ini  bertujuan untuk mengetahui struktur mikro dan ukuran partikel dari material  Barium  M-Heksaferrit  (BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 ).  Hasil pengamatan  SEM  material  Barium  M-Heksaferrit  dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4 . Hasil pengamatan morfologi BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 (25k x)
Dalam  penelitian  ini  BaFe 11,7 Zn 0,3 O 19 merupakan material Heksaferit yang terdoping ion Zn 2+ . Barium M- Heksaferit  (BaFe 12 O 19 )  secara  teori  memiliki  struktur heksagonal yang memanjang pada arah sumbu c, namun dengan  adanya  doping  Zn 2+ tersebut  tidak  mengubah struktur  dasar  Barium  M-Heksaferit  yaitu  heksagonal. Hasil  SEM  pada  Gambar  4  merupakan  butir  BaM  yang diperbesar  hingga  25.000  kali,  dengan  ukuran  partikel sebesar 0,233µm-0,979µm. Analisis lebih lanjut
menggunakan  detektor Energy  Dispersive  X-Ray (EDX) yang  dapat  memberikan  informasi  secara  kuantitatif persentase masing-masing elemen dalam material BaM.
Tabel 1. Persentase persebaran elemen penyusun BaM Atom % atom dalam 1 sel % error O 95,08 1,6 Fe 4,44 0,4 Zn 0,24 0,1 Ba 0,24 0,1 Total 100

## Analisis Sifat Kelistrikan
Konduktivitas  listrik  adalah  ukuran  dari  kemampuan suatu  material  dalam  menghantarkan  arus  listrik.  Jika suatu  beda  potensial  listrik  ditempatkan  pada  ujung- ujung  sebuah  konduktor,  muatan-muatan  bergeraknya akan berpindah, menghasilkan arus listrik. Konduktivitas listrik  diperoleh  melalui  perhitungan  dengan  data  pokok yang diperoleh berupa nilai resistansi material. Gambar 5 berikut  merupakan  data  konduktivitas  listrik  material RAM.
Gambar 5. Konduktivitas Listrik Material RAM
Hasil  karakterisasi  tersebut  menunjukkan  bahwa material Barium M-Heksaferit memiliki nilai konduktivitas  ~6x10 -6 Scm -1 ,  campuran  PB  memiliki nilai  konduktivitas  ~7,5x10 -3 Scm -1 dan  polianilin memiliki nilai konduktivitas ~0,2371 Scm -1 . Berdasarkan nilai  konduktivitas  listriknya,  material  RAM  tersebut berada pada rentang nilai konduktivitas bahan semikonduktor  yaitu  antara  10 -8 -10 3 Scm -1 .  Berdasarkan data konduktivitas listrik yang diperoleh, ketiga material RAM termasuk dalam bahan semikonduktor yang sangat baik  digunakan  sebagai  penyerap  gelombang  mikro dikarenakan sifat dari bahan semikonduktor yang mampu mengubah  energi  gelombang  mikro  menjadi  energi panas.  Ketika  gelombang  mikro  mengenai  material RAM,  maka  akan  terbentuk  medan  listrik  pada permukaan  penyerap  yang  mengakibatkan  timbulnya arus  induksi  yang  mengalir  pada  permukaan  material. Ketika arus permukaaan mengalir pada penyerap, energi gelombang  mikro  akan  diubah  dalam  bentuk  energi panas [11].

## Analisis Penyerapan Material Pelapis
Karakterisasi  sifat  serapan  material  diindikasikan dengan  besaran reflection  loss yang  dapat  diukur menggunakan Vector Network Analyzer (VNA). Pengukuran  dilakukan  pada  baja  AH36  sebelum  dan setelah proses pelapisan  RAM pada rentang frekuensi X- Band (8GHz-12GHz).  Gambar  6.  berikut  ini  merupakan
grafik reflection  loss RAM  pada  rentang  frekuensi  8- 12GHz.
Gambar 6. Grafik rugi refleksi pada frekuensi X-Band Hasil  pengukuran  VNA  pada  Gambar  6  memuat informasi reflection loss terhadap frekuensi pada rentang X-Band .  Berdasarkan  nilai reflection  loss dari  masing- masing  material  pelapis  dapat  diketahui  besarnya  nilai koefisien  refleksi,  besar  energi  gelombang  yang dipantulkan dan energi gelombang yang diserap.
Tabel 2. Data karakteristik penyerapan material RAM
Material RL m (dB) Frekuensi (GHz) Koefisien Refleksi (Γ) Energi yang diserap (%) BaM -29,1 9,34 0,0351 87,70 PANi -36,9 8,66 0,0143 97,96 P-B -35,5 9,08 0,0168 97,18 P-PB -49,6 9,26 0,0033 99,89 B-PB -31,3 9,40 0,0272 92,59
Pelapisan  material  dengan  pelapis double  layer P-PB memiliki  koefisien  refleksi  yang  paling  kecil  mendekati nol yaitu sebesar 0,0033 sehingga gelombang elektromagnetik yang dipantulkan juga kecil yaitu hanya 0,11%  dari  energy  gelombang  elektromagnetik  dan sisanya  99,89%  dari  energy  gelombang  elektromagnetik diserap  oleh  bahan  pelapis.  Pelapisan double  layer akan meningkatkan  pelebaran  dari  penyerapan  gelombang elektromagnetik,  khususnya  pada  rentang  frekuensi X- Band (8-12  GHz).  Gambar  7    menunjukkan  pelebaran pita serapan gelombang elektromagnetik.
Gambar 7. Pelebaran pita penyerapan pada frekuensi X- Band
Analisis  lebih  lanjut  mengenai  pelebaran  pita  serapan pada  pelapisan double  layer terhadap  pelapisan single
layer pada  rentang  frekuensi  8GHz-12GHz  dapat  dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Pelebaran pita penyerapan pelapisan double layer Materia l Pita penyerapan (GHz) Lebar Pita Penyerap an (GHz) % Peleba ran pita dari BaM % Pelebara n pita dari PANi RL m (dB) BaM 8,6-10 1,4 - - -29,1 PANi 8,0-9,3 1,3 - - -36,9 P-B 8,1-9,64 1,54 10 19 -35,5 P-PB 8,2-10 1,8 29 39 -49,6 B-PB 8,5-9,98 1,48 6 14 -31,3 Dengan  desain  pelapisan double  layer P-B, double layer P-PB,  dan double  layer B-PB  ini  diperoleh pelebaran  pita  serapan  paling  optimal  pada  pelapisan double  layer P-PB  dengan  lebar  frekuensi  penyerapan sebesar  1,8GHz.  Lebar  frekuensi  penyerapan double layer P-PB  naik  29%  terhadap  pita  serapan single  layer BaM  dan  naik  39%  terhadap  pita  serapan single  layer PANi.  Pelebaran  pita  penyerapan  juga  terjadi  pada pelapisan double  layer P-B  dan  pelapisan double  layer B-PB  dengan  pelebaran  pita  penyerapan  masing-masing sebesar  1,54  GHz  dan  1,48  GHz.  Lebar  frekuensi penyerapan double  layer P-B  dan double  layer B-PB masing-masing  naik  10%  dan  6%  terhadap  pita  serapan single layer BaM sedangkan jika dibandingkan  terhadap pita  serapan single  layer PANi  masing-masing  naik sebesar 19% dan 14%.
Pelebaran  pita  penyerapan  menunjukkan  keefektifan dari  material  RAM  untuk  mereduksi  energy  gelombang elektromagnetik,  sehingga  gelombang  elektromagnetik terpantul  sangat  lemah.  Dengan  desain  pelapisan double layer disini  berarti  menggabungkan  material  RAM dengan  kemampuan  dan  karakteristik  penyerapan  yang berbeda pada setiap layer sehingga semakin lebar rentang frekuensi  penyerapan  gelombang  elektromagnetiknya dan material tersebut lebih efektif dalam pengaplikasiannya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Barium  M-Heksaferit  doping  ion  Zn 2+ telah  berhasil disintesis  dengan  metode  kopresipitasi  diperoleh  fasa Barium  M-Heksaferit  yang  terbentuk  sebesar  56,64% dan  fasa  Hematite  (Fe 2 O 3 )  sebesar  43,36%.  Dengan ukuran partikel BaM berdasarkan pengujian SEM yaitu 0,233µm-0,979µm.
2. Double  layer efektif  memperlebar  pita  penyerapan pada  rentang  frekuensi X-Band dengan  membentuk puncak  serapan  karakteristik  pada  rentang  frekuensi tertentu yaitu BaM 8,6-10 GHz, PANi 8,0-9,3GHz, P- B 8,1-9,64 GHz, B-PB 8,5-9,98 GHz, dan P-PB 8,2-10 GHz.  Pelebaran  pita  penyerapan  paling  optimal  pada pelapisan double  layer P-PB  dengan  pelebaran frekuensi penyerapan sebesar 1,8 GHz.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Dr. M.  Zainuri,  M.Si  selaku  dosen  pembimbing  dan  semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ramprecht,  Jörgen,  and  Daniel  Sjoberg.  2007. “Biased Magnetic Materials in RAM Applications.” Progress In Electromagnetics Research 75: 85–117.
[2] Saidah,  Inayati  Nur,  and  Mochamad  Zainuri.  2012. “Pengaruh  Variasi  pH  Pelarut  HCl  Pada  Sintesis Barium M-Heksaferrit Dengan Doping Zn (BaFe11, 4Zn0,  6O19)  Menggunakan  Metode  Kopresipitasi.” Jurnal Sains Dan Seni ITS 1 (1): B41–B46.
[3] Meshram, M. R., Nawal K. Agrawal, Bharoti Sinha, and P. S. Misra. 2004. “Characterization of M-Type Barium  Hexagonal  Ferrite-Based  Wide  Band Microwave  Absorber.” Journal  of  Magnetism  and Magnetic Materials 271 (2): 207–214.
[4] Rosyidah,  Kurniawati  C.  2013.  “Sintesis  Dan Karakterisasi  Struktur,  Sifat  Magnet  Dan  Sifat Listrik  Komposit  Barium  M-Heksaferit/Polianilin Berstruktur Core-Shell Berbasis Pasir Besi Alam.”
[5] Feng,  Y.  B.,  T.  Qiu,  and  C.  Y.  Shen.  2007. “Absorbing  Properties  and  Structural  Design  of Microwave  Absorbers  Based  on  Carbonyl  Iron  and Barium  Ferrite.” Journal  of  Magnetism  and Magnetic Materials 318 (1): 8–13.
[6] Saville,  Paul.  2005.  “Review  of  Radar  Absorbing Materials.” DTIC Document.http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord &metadataPrefix=html&identifier=ADA436262.
[7] Ramli,  Irwan,  Inayati  N.  Saidah,  R.  S.  Findah,  and M. Zainuri. 2012. “Pengaruh Variasi pH Pelarut HCl Pada Sintesis Barium M-Heksaferrit Dengan Doping Zn (BaFe 11, 4 Zn 0, 6 O 19) Menggunakan Metode Kopresipitasi.” https://www.researchgate.net/profile/Irwan_Ramli/p ublication/272747606_Pengaruh_Variasi_pH_Pelaru t_HCl_Pada_Sintesis_Barium_M- Heksaferrit_dengan_Doping_Zn_(BaFe114Zn06O19 )_Menggunakan_Metode_Kopresipitasi/links/54ed5 27b0cf2465f5330eefa.
[8] MacDiarmid, Alan G. 2001. “‘Synthetic Metals’: A Novel Role for Organic Polymers.” Current Applied Physics 1 (4): 269–279.
[9] Amalia,  Lita,  and  Muchamad  Zainuri.  2014.  “The Microstructure  Analysis  of  Barium  M-Hexaferrite Particles Coated by PANI Conducting Material with In Situ Polymerization Process.”
[10] Kondawar,  S.  B.,  M.  D.  Deshpande,  and  S.  P. Agrawal. 2012. “Transport Properties of Conductive Polyaniline  Nanocomposites  Based  on  Carbon Nanotubes.” International  Journal  of  Composite Materials 2 (3): 32–36.
[11] Syamsir,  Arasi,  and  others.  2012.  “Sintesis Nanokomposit PAni/TiO2/Karbon Sebagai Penyerap Gelombang  Mikro.” Jurnal  Fisika  Unand 1  (1). http://jfu.fmipa.unand.ac.id/index.php/jfu/article/vie w/9.